## PENGARUH MATOS TERHADAP STABILISASI TANAH LEMPUNG DESA MINTIN DENGAN SEMEN UNTUK PERKERASAN JALAN RAYA
Rasmia Noor Janah (1) , Rida Respati (2) , Norseta Ajie Saputra (3)
Alumni Prodi Teknik Sipil (1)
Program Studi Teknik Sipil UM Palangka Raya (2)(3)

## ABSTRAK
Tanah  merupakan  dasar  dari suatu struktur  atau  konstruksi,  baik itu  konstruksi bangunan  maupun jalan raya. Sifat-sifat tanah  yang buruk  atau kurang  menguntungkan bila digunakan  untuk  suatu bangunan atau konstruksi antara lain, plastisitas yang tinggi, kekuatan geser yang rendah, dan potensi kembang susut yang  besar.  Seperti  tanah  lempung  Desa  Mintin  yang  memiliki  nilai  CBR  dan  UCS  yang  rendah  karena dominan butiran halus sehingga mudah dipengaruhi oleh air.
Guna  mengatasi  permasalahan  yang  ada  pada  tanah  lempung  ini,  akan  dicoba  stabilisasi  dengan menggunakan  semen  dan  ditambah  matos  sebagai  bahan  kimia  dan  diharapkan  mampu  memperbaiki  dan memenuhi syarat teknis. Pada prosedur penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu penelitian awal meliputi analisa  saringan,  dan  indeks  plastisitas,  setelah  diketahui  bahwa  tanah  tersebut  tanah  berbutir  halus  maka dilakukan  penelitian  kedua  yaitu  menambahkan  campuran  pasir  50%  terhadap  berat  isi  kering  tanah kemudian  dilakukan  pengujian  plastisitas  (PI) ≤  10%. Setelah  didapatkan  nilai  PI ≤  10%  maka  dilakukan penelitian tahap akhir yaitu penambahan semen 10% dan campuran matos 0, 4, 8 dan12% terhadap berat isi kering tanah pasir kemudian diuji CBR dan UCS.
Hasil penelitian menunjukan bahwa stabilisasi semen ditambah matos dapat memperbaiki sifat fisik dan mekanik tanah lempung, pada sifat  fisik berat  volume, kadar air, berat jenis, dan batas-batas Atterberg mengalami penurunan setelah dilakukan stabilisasi. Sementara, pada sifat mekanik tanah lempung menjadi semakin  baik.  Dari  hasil  campuran  semen  10%  dan  campuran  0,  4,  8,  dan  12%  matos,  campuran  yang paling baik terdapat pada 4% penambahan matos untuk nilai CBR, sedang untuk nilai UCS campuran yang paling baik terdapat pada 8% penambahan matos.
Kata kunci : Tanah lempung, stabilisasi, semen, pasir, matos
Pengaruh Mattos terhadap Stabilitas Tanah Lempung… Rasmia (1) , Rida (2) , Norseta (3)

## PENDAHULUAN
Suatu  konstruksi atau bangunan sangat erat kaitannya  dengan  kondisi  fisik  dan  mekanis  dari tanah.  Tanah  merupakan  pendukung  pondasi  untuk suatu  konstruksi  bangunan  maupun  jalan  raya (Sukirman, 1999). Sifat-sifat tanah  yang buruk atau kurang  menguntungkan bila digunakan  untuk suatu bangunan  atau  konstruksi,  antara  lain  plastisitas yang  tinggi,  kekuatan  geser  yang  rendah,  dan potensi  kembang  susut  yang  besar.  Artinya  jika suatu  konstruksi  dibangun  di  atasnya,  maka konstruksi  tersebut  akan  memberikan  beban  yang besar  terhadap  tanah  yang  akan  menyebabkan terjadinya  proses  perembesan  air.  Hal  tersebut tentunya  sangat  membahayakan  konstruksi  di atasnya karena adanya penurunan muka tanah.
Pada  umumnya  sebagian  besar  wilayah Kalimantan Tengah ini  diliputi oleh tanah lempung dengan pengembangan yang cukup besar (plastisitas  tinggi),  volumenya  akan  berubah (mengembang)  bila  kadar  air  bertambah  (berubah). Khususnya  pada  Desa  Mintin  Kabupaten  Pulang Pisau,  secara  kasat  mata  tanah  tersebut  termasuk tanah lempung  yang kurang baik. Karena meskipun telah dihamparkan batu pecah tetap saja mengalami penurunan  muka tanah, bahkan  di tempat lain  yang sudah  diaspal  dalam  jangka  waktu  dekat  juga mengalami  keretakan  dan  gelombang.  Namun, permasalahan pada tanah tersebut dapat diminimalisir  dengan  memperbaiki  mutu  tanah diantaranya  dengan  stabilisai  tanah.  Stabilisasi tanah dapat dilakukan secara mekanis dan kimiawi. Stabilisasi  secara  mekanis  yaitu  dengan  mengubah strukturnya,  sedangkan  stabilisasi  secara  kimiawi yaitu dengan menambah bahan kimia.
Sebagai  salah  satu  contoh  usaha  stabilisasi yang dilakukan dalam penelitian tesis Muda (2011), tanah  dicampur  dengan  pasir  20%  dan  semen  10% nilai California  Bearing  Ratio (CBR)  naik  cukup besar  131%  dari  kondisi  asli  3,57%.  Akan  tetapi nilai Unconfined Compressive Strength (UCS) tetap belum memenuhi persyaratan, karena nilai Unconfined  Compressive  Strength (UCS)  hanya mencapai  16,943  kg/cm 2 sedangkan  persyaratan untuk  lapis  pondasi  perkerasan  jalan  nilai Unconfined  Compressive  Strength (UCS)  harus mencapai ≥  20% (Spesifikasi  Umum  Bina  Marga,
2010). Sehingga  proses  stabilisasi  pasir  dengan semen  saat  ini  masih belum  mampu  merubah  sifat kembang susut tanah.
Sedangkan dalam penelitian tesis Hasanuddin  (2011),  tanah  dicampur  dengan  kapur 14%  dan  matos 5% pada  umur pemeraman 14  hari nilai  CBR  mencapai  54,7%  dari  kondisi  awal 11,33%,  kemudian  dari  pengujian  UCS  yang dilakukan  pemeraman,  nilai  Qu  terus  meningkat seiring  dengan  penambahan  14%  kapur  dan  5% matos  pada  umur  pemeraman  14  hari  mencapai nilai  sebesar  22,32  kg/cm 2 dari  kondisi  awal  3 kg/cm 2 .  Oleh  karena  itu,  peneliti  ingin  meneliti tentang  pengaruh  matos  terhadap  stabilisasi  tanah lempung  Desa  Mintin  dengan  semen  untuk perkerasan jalan raya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Tanah  lempung  adalah  tanah  dengan kandungan  partikel  halus  dengan  nilai  indeks plastisitas tinggi. Plastisitas tanah lempung diakibatkan  adanya  mineral  lempung  yang  bersifat mengikat  air.  Partikel  lempung  berbentuk  seperti lembaran  yang  mempunyai  permukaan  khusus, sehingga lempung mempunyai sifat sangat dipengaruhi  oleh  gaya-gaya  permukaan.  Terdapat banyak  mineral  yang  diklasifikasikan  sebagai mineral lempung, diantaranya terdiri dari kelompok-kelompok: montmorillonite, illite, kaolinite,  dan polygorskite terdapat  pula  kelompok lain,  misalnya :  chlorite,  vermiculite ,  dan halloysite (Hardiyatmo, H. C., 2010).
Matos  merupakan  bahan additive yang berfungsi  untuk  memadatkan  ( solidifikasi )  dan menstabilkan  ( stabilizer )  tanah  secara  fisik-kimia, bahan ini berupa serbuk halus terdiri dari komposisi mineral anorganik dan lain-lain.
Stabilisasi  tanah  adalah  untuk  menambah kapasitas daya dukung tanah dan kenaikan kekuatan yang akan diperhitungkan pada proses perancangan tebal perkerasan (Hardiyatmo, 2010). Beberapa cara stabilisasi  tanah  misalnya:  pemadatan,  mencampur tanah  dengan  bahan granuler  menggunakan tulangan atau perkuatan, penggalian dan pergantian tanah  dan  lain-lain.  Serta,  dengan  menambahkan bahan  kimia  (stabilitas  secara  kimiawi),  yaitu dengan  menambahkan  semen  ditambah  matos sebagai  bahan  stabilisasinya.  Beberapa  metode telah  diusulkan  dalam  penelitian  bahan  tambah untuk  satbilisasi  tanah.  Tabel  2.3  berikut  petunjuk awal dalam pemilihan metode stabilisasi.
Pengaruh Mattos terhadap Stabilitas Tanah Lempung… Rasmia (1) , Rida (2) , Norseta (3)

## Tabel 2.3 Petunjuk Awal Untuk Pemilihan Metode Stabilisasi
Stabulisasi Berdasarkan  Material >25% lolos saringan no.200  Materia l <25 % lolos saringan  no.200 Nilai Indek Plastisitas (PI) (0,075 mm)
Lempung (0,075 mm)
Pasir ≤10 % 10 – 20% ≥20% ≤10 % ≤1 0% ≥10 Semen  dan campuran Cocok Ragu Tidak cocok Cocok cocok Cocok pengikat Kapur Ragu Cocok Tidak cocok Tidak  cocok Rag u Cocok Aspal (bitemen) Ragu Ragu Tidak cocok Cocok cocok Ragu Aspal/semen di campur Ragu Ragu Tidak cocok Cocok cocok Ragu Granuler Cocok    Tidak coc ok Tidak cocok Cocok cocok Ragu Lain-lain campuran Tidak cocok Cocok cocok Ragu ragu Tida k cocok
Sumber: Hicks, 2002 (dalam Hardiyatmo, 2010)
Sistem  klasifikasi  tanah  dibuat  pada dasarnya  untuk  memberikan  informasi  tentang karakterisitik  dan  sifat-sifat  fisis  tanah.  Pemilihan tanah  –  tanah  ke  dalam  kelompok  ataupun subkelompok  yang  menunjukan sifat atau  kelakuan yang  sama  akan  sangat  membantu.  Pemilihan  ini disebut  klasifikasi.  Kebanyakan  klasifikasi  tanah menggunakan  indeks  tipe  pengujian  yang  sangat sederhana  untuk  memperoleh  karakteristik  tanah. Karakteristik tersebut digunakan untuk menentukan kelompok  klasifikasi.  Umumnya,  klasifikasi  tanah didasarkan  atas ukuran partikel  yang  diperoleh dari analisis  saringan  (dan  uji  sedimentasi)  dan plastisitas (Hardiyatmo, 2010).

## METODE PENELITIAN

## Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di  Laboratorium
Geoteknik  Jurusan  Teknik  Sipil  Universitas
Muhammadiyah  Palangka  Raya  Jl.  RTA.  Milono
Km 1,5 Palangka Raya.

## Materi Benda Uji
Sampel  tanah  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sampel tanah yang diambil dari Desa Mintin Jl. Trans Kalimantan.
Kabupaten  Pulang  Pisau  Km.  38,  yang diambil  dengan  kondisi  terganggu,  dimana sampel  tersebut  di  ambil  pada  kedalaman kurang  lebih  1  m  menggunakan  cangkul sebanyak  200  kg.  Kemudian  di  jemur  sampai kering dan diayak  hingga  lolos saringan No. 4. Pasir yang digunakan adalah pasir yang berasal dari  Sungai  Kahayan  Km.  3  dari  ruas  jalan Kota Palangka Raya – Bukit Rawi. Semen yang akan  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah semen  Portland  Type  I.  Matos  merupakan bahan additive yang berfungsi untuk memadatkan  ( solidifikasi )  dan  menstabilkan ( stabilizer )  tanah  secara  fisik-kimia,  bahan  ini berupa  serbuk  halus  terdiri  dari  komposisi mineral anorganik dan lain-lain yang diproduksi PT. Watukali di Yogyakarta. Tabel 3.1 Rencana Pembagian Bahan Uji Bahan Uji Pengujian Sampel Tanah lempung - Kadar air 3 - Berat jenis 3 - Batas cair 1 - Batas plastis 1 - Analisa saringan 1 - Pemadatan 1 - CBR 1 - UCS 1 Pasir - Analisa saringan 1 - Berat jenis 2 Tanah lempung + pasir - Batas cair 1 - Batas plastis 1 Tanah lempung + pasir 50% + semen 10% - Berat jenis 3 - Pemadatan 1 Tanah lempung + pasir 50% + semen 10% + - CBR 4 Matos 0%, 4%, 8%, 12% - UCS 4 Jumlah 29
Pengaruh Mattos terhadap Stabilitas Tanah Lempung… Rasmia (1) , Rida (2) , Norseta (3)

## Prosedur Pelaksanaan Penelitian
1. Analisa Saringan
2. Kadar Air
3. Batas Cair
4. Batas Plastis
5. Berat Jenis
6. Pemadatan
7. CBR Laboratorium Rendaman
8. Unconfined Compressive Sreanght (UCS)
Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian
Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Geoteknik Universitas Muhammadiyah  Palangkaraya,  dapat  diketahui
karakteristik tanah asli Desa Mintin tersebut seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Hasil Penelitian Karakterisitik Tanah Asli
Tipe Pengujian Satuan  Hasil Kadar Air % 6,12 Analisa Saringan lolos No. 200  % 99,68 Batas Cair (LL) % 68,00 Batas Plastis (PL) % 29,22 Indeks Plastisitas (PI) % 38,78 Berat Jenis (Gs) 2,60 Kadar Air Optimum (Wopt) % 35,00 Berat isi kering Maks. (γd) gr/cm³ 1,231 CBR rendaman 100 % 5,90 CBR rendaman 95 % 5,61 UCS Kg/cm² 0,80
Dari  hasil  pengujian  pasir  seberang  Kahayan diperoleh  nilai  berat  jenis  (Gs)  dan  penetrasi  lolos saringan No. 200 seperti pada Tabel 4.2.

## Tabel 4.2 Hasil Pengujian Pasir
Tipe pengujian Satuan  Hasil Berat jenis (Gs) 2,67 Lolos saringan No. 200 % 1,02 Sumber: Hasil analisis (2016) Semen  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah Ordinary Portland Cement (OPC) tipe I yang  beredah  dipasaran  yang  telah memenuhi syarat SNI 15-2149-2004.
Matos  yang  digunakan  berupa  serbuk halus terdiri dari komposisi mineral anorganik dan lain-lain  yang  diproduksi  PT.  Watukali  di Yogyakarta.
Campuran  tanah  lempung  dengan  pasir  ini untuk  mendapatkan  nilai  indeks  plastisitas  (PI) ≤ 10,  sehingga  dapat  dilakukan  pencampuran  semen dan matos seperti pada Tabel 4.3.
Pengaruh Mattos terhadap Stabilitas Tanah Lempung… Rasmia (1) , Rida (2) , Norseta (3)
Tabel  4.3  Indeks  Plastisitas  (PI)  Campuran  Tanah dan Pasir Pasir (%) Tanah (Gram) Indeks Plastisitas (%) 50 200 9.23

## Sumber: Hasil analisis (2016)
Campuran  tanah  lempung,  semen,  pasir dan  matos  meliputi  pengujian  berat  jenis  (Gs), pemadatan  standar, california  Bearung Ratio (CBR), Unconfined  Compressive  Strength (UCS) dengan variasi campuran matos seperti pada Tabel 4.4,  4.5,  4.6,  4.7  dan  korelasi  CBR  dan  UCS seperti pada Tabel 4.9.
Tabel 4.4   Berat Jenis Campuran Tanah Lempung, Semen dan Pasir Berat jenis (Gs) Gs Rata- Pasir Tanah Semen Rata (%) (gr) (%) I II III 50 50 10 2,65 2,66 2,66 2,66

## Sumber: Hasil Uji Laboratorium (2016)

## Tabel 4.5   Pemadatan Campuran Tanah Lempung, Semen dan Pasir
Pemadatan Pasir  Tanah Semen Berat isi kering Kadar Air Optimum (%) (gr) (%) (gr/cm³) (%) 50 2000 10 1,51 24,60 Sumber: Hasil Uji Laboratorium (2016) Tabel 4.6   CBR Campuran Tanah Lempung, Semen, Pasir dan Matos Matos Pasir Tanah Semen CBR (%) (gr) (%) (%) 0 29,45 50 4000 10 4 36,10 8 24,70 12 19,00 Sumber: Hasil Uji Laboratorium (2016) Tabel 4.7  Pengembangan Campuran Tanah Lempung, Semen, Pasir dan Matos Matos Pengembangan (%) Pasir  Tanah  Semen Pukula n (%) (gr) (%) (%) 10x 25x 56x 0 16,60  14,11 8,81 50 4000 10 4 9,17 5,93 2,15 8 11,87 6,48 3,23 12 13,81  13,04 3,25

## Sumber: Hasil Uji Laboratorium (2017)
Tabel 4.8   UCS Campuran Tanah Lempung, Semen, Pasir dan Matos Matos UCS Pasir  Tanah Semen (%) (gr) (%) (%) (kg/cm²) 0 4,44 50 2000 10 4 5,00 8 5,56 12 3,89 Sumber: Hasil Uji Laboratorium (2017)
Pengaruh Mattos terhadap Stabilitas Tanah Lempung… Rasmia (1) , Rida (2) , Norseta (3)

## Tabel 4.9 Korelasi CBR dan UCS
Campuran Pasir Campuran Matos Semen CBR UCS (%) (%) (%) 0 29, 45 4,44 50 10 4 36, 10 5,00
8 24, 70 5,56 12 19, 00 3,89 Sumber: Hasil Uji Laboratorium (2017)
Adapun  korelasi  nilai  CBR  dan  UCS disini  akan  ditampilkan  berupa  diagram  batang yang dapat di lihat pada Gambar 4.11
Sumber: Hasil Uji Laboratorium (2017)
Gambar  4.11  Diagram  Korelasi  Nilai  CBR  dan

## UCS
Pada  Gambar  4.11  bahwa  diperoleh korelasi  nilai  CBR  dan  UCS,  tidak  saling berhubungan  secara  langsung,  dapat  dilihat  bahwa nilai  CBR  maksimum  diperoleh  pada  penambahan matos  4%  dengan  nilai  CBR  sebesar  36,10%, sedangkan  nilai  UCS  maksimum  diperoleh  pada penamabahan  matos  8%  dengan  nilai  UCS  sebesar 5,56 gr/cm³.

## KESIMPULAN
Tanah lempung Desa Mintin  memiliki sifat fisik  lempung  organik,  dengan  plastisitas  tinggi. Pada  kondisi  tanah  asli  menunjukan  bahwa  batas cair  (LL)  =  68,00%,  batas  plastis  (PL)  =  29,22%, atau  menurut  USCS  tanah  lempung  Desa  Mintin termasuk  dalam  kategori  OH.  Sedangkan  menurut AASHTO  tanah  lempung  Desa  Mintin  termasuk dalam  kelompok  A-7-6  dengan  karakteristik  tanah berbutir  halus  dan  plastisitas  tinggi.  Untuk stabilisasi  menggunakan  campuran  semen  dan matos  tidak  semua  variasi  campuran  menghasilkan nilai  CBR  dan  nilai  UCS  yang  baik,  disisi  lain karena  kondisi  dan  sifat  tanah  lempung  yang berbeda-beda.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  dkk.  (2012). Pengaruh  Penggunaan Semen  sebagai  Bahan Stabilisasi  pada Tanah  Lempung  Daerah  Lambung  Bukit terhadap Nilai CBR Tanah , Jurnal Rekayasa Sipil, Fakultas Teknik Universitas  Andalas,Vol.8,  No.  1,  Februari 2012 ISSN: 1858-2133. Hardiyatmo, H.C. (2006). Mekanika Tanah I . Edisi keempat. Gajah
Mada University Press. Yogyakarta.
Hardiyatmo,  H.C.(2010). Stabilisasi  Tanah  Untuk
Perkerasan  Jalan. Gajah  Mada  University
Press. Yogyakarta. Hasanuddin.  (2011 ). Analisa  Pemakaian  Matos Sebagai  Bahan Tambah  Pada  Stabilisasi Tanah  Lempung  Dengan  Kapur. Tesis. Program  Studi  Teknik  Sipil.  Universitas Islam Riau.
Heliade. (2010). Kuat Tekan Bebas Tanah Lempung Palangka Raya Distabilisasi Dengan Campuran  Pasir  dan  Semen. Penelitian
Skripsi.  Program  Studi  Tenik  Sipil, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Muda.  (2011) .  Stabilisasi  Tanah  Lempung  Bukit Rawi Menggunakan
Pengaruh Mattos terhadap Stabilitas Tanah Lempung… Rasmia (1) , Rida (2) , Norseta (3)
Pasir    dan    Semen. Tesis.    Program    Studi Megister    Teknik  Sipil.  Universitas Lambung  Mangkurat.  PT.  Watukali  Capita Ciptama. Matos Book. PT. Watukali Capita Ciptama, Yogyakarta.
Saputra, (2012). Kekuatan Geser Antarmuka Laterit Palangkaraya  Dan Geotekstil Berdasarkan Uji Geser  Langsung . Tesis Program Studi Megister Teknik Sipil.
Universitas Lambung Mangkurat.
Widodo T., Qosari R.I. (2011). Efektifitas Penambahan Matos pada Stabilisasi Semen Tanah  berbutir halus. Jurnal Teknik  Universitas  Janabadra  Yogyakarta , Vol.  1,  No.  2,  Oktober  2011  ISSN:  2088– 3676.